, 2»3 



wunderten. Das Glas wurde auch, wiewohl mit Verschwindung der 

 Glasgalle, wirklich gelarbt, bey fortwährendem Schmelzen aber und 

 nach dem Eintragen der noch übrigen Antheile des Gemenges wurde 

 es allmählig wieder entfärbt, und schmolz zuletzt ganz rein und 

 klar, in wenigstens um 1^4 kürzerer Zeit, als das Pottaschenglas. 

 Das Glas war, nach allgemeiner Anerkennung, schöner als das an- 

 dere Glas (und mufste es als Natronglas auch seyn), imd auch we- 

 niger gefärbt (das erzeugte Glas fällt ein wenig ins Bläuliche, weil 

 der angewandte Quarz auf den Ablösungen und Klüften rothes Ei- 

 senoxyd enthält , welches in der Folge durch eine einzuführende 

 nasse Poche, wenigstens dem gröfstcn Theile nach, fortgewaschen 

 werden soll). Es war aber bey den angewandten Verhältnifsmen- 

 gen (welche die für die calcinirte Pottasche gebräuchlichen sind) 

 eu weich geworden, und mufste deshalb so lange stehen bleiben, 

 bis das Pottaschenglas verarbeitet und der Ofen noch stärker abge- 

 kühlt war *). Ein zweyter Versuch wurde nach meiner Abreise 

 mit 50 Theilen Glaubersalz imd 6 Theilcn Kohle, gegen die vorige 

 INIengc Kiesel und Kalk, ausgeführt. Aber auch dieses Verhältnifs 

 Ton Kolile war noch nicht hinlänglich gewesen, sondern es hatte 

 sich noch etwas Glasgalle erzeugt. 



11. Ich wiU nach den Beobachtungen, welche die in lo er- 

 zählten Versuche, so wie die vorher im Kleinen angestellten, mir 

 dargeboten, jetzt noch einige Bemerkungen über die fernere An- 

 wendung des Glaubersalzes im Grofsen machen. 



«. Es ist vorhin schon erwähnt, dafs das Glaubersalz von 

 seinem Krystallenwasser befreyct angewandt werden müsse. Diese 

 Entwässerung darf nicht anders als vollkommen seyn} denn, bliebe 

 noch Wasser dabey, so würde das Aufschäumen der Masse, durch 



den 



•) Die (unter Nro. 17 vorliegende) lileinc Scheibe (es wird bis jetzt auf der !»■■ 

 bacber Hütte nur Tafelglas verfertigt) ist eine Probe dieses Glases. C 



